SÉANCE DU l8 MARS I907. ÔSq 



En conséquence, si dans une dissolution l'abaissement cryoscopiqiie passe 



de — à A, le nombre des molécules double. 



2 



C'est la conclusion que j'avais tirée antérieurement en considérant d'une 

 part la valeur cryoscopique des dissolutions et d'autre part la constitution 

 attribuée au sel vert par M. Wyrouhoiï (Comptes rendus, 1907, p. 325). 



En remontant au dernier Tableau, on voit encore que la dépolymérisa- 

 tion agit sur la conduclivité de la même façon que la dilution : une corré- 

 lation entre les deux phénomènes n'est donc pas impossible. 



En résumé, dans nos expériences les variations cryoscopiques corres- 

 pondent toujours à une hydrolyse ou à une concentration, c'est-à-dire 

 qu'elles sont en rapport avec le nombre des molécules chimiques et non 

 pas avec la conductivité des liqueurs. Il me reste à examiner ces dissolu- 

 tions au polarimètre. 



J'adresse tous mes remerciments à M. Bouty qui a mis si gracieusement 

 à ma disposition les appareils de son laboratoire. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les alliages de nickel et d'étain. 

 Note de M. Em. Vigouroux. 



Nous présentons les premiers résultats de nos recherches sur un genre 

 de bronzes purs dans lesquels le cuivre rouge a été remplacé par le cuivre 

 hlanc ou nickel. Nous n'exposerons que ce qui a trait à des alliages renfer- 

 mant plus de 66,74 pour 100 d'etain, corps obtenus avec des métaux 

 préparés par nous dans le plus grand état de pureté. 



Essai I. — Un premier alliage est formé en prenant un poids d'étain de beaucoup 

 supérieur à celui du nickel. Dans une petite nacelle en magnésie est étalée de la 

 poudre de nickel et au-dessus un petit lingot d'étain est posé. Le récipient, ainsi 

 chargé, est introduit à l'intérieur d'un tube en porcelaine que l'on fait parcourir par 

 un courant lent d'hydrogène pur et sec et le tout est chauffé dans un petit four 

 susceptible de ramollir la porcelaine. Après la chauffe, qui n'a pas dépassé 

 45 minutes, l'ensemble de l'appareil est abandonné à un refroidissement très lent. 



Le produit, résultant de cette première expérience, se présente sous la forme d'un 

 culot fondu, homogène à l'œil nu, ayant pour composition : 



iNickei 26,22 pour 100 



Étain ^3,64 » 



99,86 » 



